162 



mit einer und derselben Menge der Säure eine ausgedehnte Reihe 

 von Versuchen angestellt. 



Die Säure, aus dem Chloride dargestellt, hatte, nachdem 

 sie über der Spirituslampe geglüht worden war, das spec. Ge- 

 wicht von 7,109. 



Die Dichtigkeit dieser Säure vermehrte sich durch ein 

 einslündiges Kohlenfeuer bis zu 7,274 

 3-| » » »» »» 7,383 



5» » » » 7,529 



6 » » »» »» 7,536 



11 »» »» .» » 7,914 



15 » » » » 7,9944. 



Letztere ist die grüfste Dichtigkeit, welche der Säure durch eine 

 nach und nach erhöhte Temperatur mitgetheilt werden konnte, 

 denn als sie darauf dem Feuer des Porcellanofens ausgesetzt 

 worden war, hatte sie eine mindere Dichtigkeit, die von 7,6508. 



Die angewandte Säure war ursprünglich amorph. Sie be- 

 hielt auch den unkrystallinischen Zustand bei den Dichtigkeiten 

 von 7,274, und von 7,383; die Säure von 7,529 Dichtigkeit 

 zeigte indessen unter dem Microscope schon einige Krystallgrup- 

 pen, und die von den Dichtigkeiten 7,914 und 7,9944 bestand 

 aus lauter complicirten Krystallgruppen. 



Durch die Hitze des Porcellanofens konnten sowohl die Ni- 

 obsäure als auch die Pelopsäure zu einer bestimmten Dichtigkeit 

 gebracht werden. Dies ist indessen bei der Tantalsäure nicht 

 der Fall. Eine aus der schwefelesuren Verbindung dargestellte 

 Säure, zeigte, nachdem sie dem Feuer des Porcellanofens aus- 

 gesetzt gewesen war, das spec. Gewicht von 8,257, während 

 andere Mengen der Tantalsäure, aus dem Chloride bereitet, 

 derselben Hitze ausgesetzt die Dichtigkeiten 7,783 und 7,6508 

 hatten. 



Die erwähnten Bestimmungen der Dichtigkeit beziehen sich 

 alle auf die Tantalsäure aus den Tantaliten von Finnland. Die 

 Tantalsäure aus dem schwarzen Yttrotantal von Ytterby in Schwe- 

 den, aus der schwefelsauren Verbindung dargestellt und über der 

 Spirituslampe geglüht, zeigte das spec. Gewicht von 7,43. 



Die grofsen Schwankungen im spec. Gewichte der Säuren 

 des Niobs, des Pelops und des Tantals sind sehr bcachtens- 



